(M ) 



i etat de purete consiste a les preparer au moyen d'un melange d'oxyde et 

 decharbon dans lequel I'oxyde domine. Mais il y a une precaution indis- 

 pensable pour reussir, c'est de les fondre dans un vase de chaux et de ma- 

 gnesie, et je prefere la chaux a cause de son activite alcaline. Un vased'ar 

 gile, creuset de terre ou de porcelaine, est toujours, aussibien queleborax, 

 reduit partiellement par les metaux de ce genre et, chose curieuse, par !e 

 platine lui-meme. Le silicium qui se produit ainsi augraente considerable- 

 nient la fusibilite du metal et lui donne de I'aigreur. Les experiences de 

 M. Boussingault I'ont bien prouve pour le platine. Un vase de charbon est 

 naturellement exclu, quand on veut eviter la formation d'une fonte rne- 

 tallique. Au contraire, dans un creuset de chaux, I'oxyde de chrome ou de 

 manganese mis en exces est absorbe par la chaux pour former un man- 

 ganite ou chromite de chaux qui fond tres-difficilemeut, mais qui enleve 

 au culot metallique toute substance etrangere, en particulier le silicium et 

 le charbon. Le manganese et le chrome surtout, dont une extreme du- 

 rete parait etre une propriete distinctive, presentent alors ce caractere a 

 un tres-haut point, et j'ai fait voir dans le Memoire precedemraent cite 

 combien il devenait remarquableen pareil cas. Mais, il faut le reconnaitre, la 

 fusibihte de ces metaux diminue sensiblement, de facon que, d'apres mou 

 estimation, le chrome pur est moins fusible que le platine. 



» Si Ton prepare par ce procede le cobalt et le nickel, on leur trouve des 

 proprietes essentiellement differentes de celles qui leur avaient ete assignees 

 jusqu'ici. Le cobalt est un metal des plus ductiles et certainement le plus 

 tenace qu'on connaisse, puisqu'un fil de cobalt supporte un poids presque 

 double de celui qui determinerait la rupture d'un fd de fer de meme section. 

 Le nickel presente, a un degre seulement un peu moindre, ces precieuses 

 qualites ; et je ne serais pas etonne qu'on les mit a profit bientot dans I'in- 

 dustrie, surtout a cause du bas prix ou se trouve actueilement le nickel 

 pur des Anglais ( I ). 



« La methode employee par M. Brunner pour la preparation du manga- 

 nese au moyen du sodium ne met pas a I'abri de toute crainte relative a la 

 presence du charbon dans ce metal. D'abord le sodium obtenu au moyen 

 du carbonate de sonde contient toujours du charbon : il n'y a que le procede 

 de M. Gay-Lussac et Thenard qui le donne absolument pur. De plus, le 



(i) Ledocteur Perey m'a moiitre du nickel tres 

 de 6 francs la livre nnglaise et qu'il a fondii en i 

 Museum de Geologic pratique a Londres. 





